SÉANCE DU 17 JUILLET I911. l83 



le prouver, nous avons soumis de l'or brun à des purifications répétées par 

 l'acide nitrique bouillant, mesurant après chaque épuisement les coefficients 

 de l'or brun et celui de l'or jaune qui en dérivait par calcina tion. 



Alliage à 3 pour ton Aj;. 



I acide à 22° 



I acide à 2?.°, i acide à '^■2°. 

 I acide à 22°, 2 acides à 82° 

 I acide à 22°, 3 acides à 32" 

 I acide à 22°, 4 acides à Sa" 

 I acide à 22", 5 acides à 82" 



On voit donc que le coefficient d'aimantation s'élève aussi bien pour l'or 

 brun que pour l'or jaune au fur et à mesure que la purification se prolonge, 

 et, pour ce dernier, — o,234 x io~" représente un minimum. 



Il est à remarquer que, dans chaque expérience, la quantité d'impuretés 

 est la même pour l'or brun et pour l'or jaune puisqu'ils dérivent l'un de 

 l'autre par simple calcination. Les variations du coefficient d'aimantation 

 pendant la transformation de l'or brun en or jaune nous montrent donc que 

 l'or j3 qui se trouve dans l'or brun n'a pas le même coefficient que l'or a. 



Dans les expériences précédentes, le rapport de ces deux coefficients est 

 sensiblement constant; dans ce qui va suivre, nous envisagerons surtout 

 les variations de ce rapport qui est indépendant de la pureté du métal 

 essayé. 



fn/luence du temps. -~ Xous avons déterminé les coefficients d'aimantation 

 d'un même or chauffé à la même température (4oo°) pendant des temps 

 variables. 



Alliage initial i : 3. 



K. K'. k; 



Temps. Or brini. Or recuit. K 



h m 

 0.00 — O, 120 



o.io — 0,1264 i,o5 



o.3o — 0,1870 ','4 



i.oo — 0,1 464 1,24 



2.00 — 0,1601 ',34 



3.00 — 0,1600 1,34 



On voit que le coefficient augmente d'une façon continue avec la trans- 



